﻿Versuche 
  an 
  Silicaten. 
  19 
  

  

  undurchsichtige 
  Masse, 
  welche 
  offenbar 
  einem 
  Chromsilicat 
  

   entsprechen 
  dürfte, 
  dessen 
  Zusammensetzung 
  jedoch 
  nicht 
  

   eruierbar 
  war, 
  da 
  die 
  beiden 
  hier 
  ausgeschiedenen 
  Komponenten 
  

   nach 
  Art 
  eines 
  Eutektikums 
  innig 
  gemengt 
  waren. 
  Die 
  Chrom- 
  

   verbindung 
  war 
  in 
  die 
  Fugen 
  zwischen 
  die 
  langgestreckten 
  

   Diopside 
  eingelagert 
  nach 
  Art 
  einer 
  parallelen 
  Verwachsung. 
  

   Eine 
  Ausscheidung 
  von 
  Chromoxyd 
  konnte 
  nicht 
  festgestellt 
  

   werden, 
  auch 
  eine 
  solche 
  von 
  CrO.Cr 
  2 
  3 
  scheint 
  ausgeschlossen, 
  

   da 
  diese 
  regulär 
  in 
  Oktaedern 
  krystallisierende 
  Verbindung 
  

   leicht 
  zu 
  erkennen 
  ist. 
  Welcher 
  Art 
  jedoch 
  die 
  mit 
  dem 
  Diopsid 
  

   verwachsene 
  Verbindung 
  ist, 
  läßt 
  sich 
  nicht 
  bestirrfmen. 
  

  

  Versuch 
  III. 
  Derselbe 
  Versuch, 
  jedoch 
  nur 
  mit 
  5% 
  Cr 
  2 
  3 
  , 
  

   wurde 
  wiederholt; 
  dieser 
  wurde 
  jedoch 
  nicht 
  im 
  Kurzschluß- 
  

   ofen, 
  sondern 
  in 
  Leclercq-Fourquignon-Ofen 
  durchgeführt. 
  

  

  Das 
  Resultat 
  war 
  insofern 
  günstiger, 
  als 
  keine 
  Saigerung 
  

   oder 
  Differentiation 
  eintrat, 
  sondern 
  eine 
  scheinbar 
  homogene 
  

   krystalline 
  Masse 
  erzielt 
  wurde. 
  Bei 
  Besichtigung 
  unter 
  dem 
  

   Mikroskop 
  zeigte 
  sich, 
  daß 
  der 
  Diopsid 
  eine 
  entschiedene 
  grüne 
  

   Färbung, 
  wie 
  sie 
  die 
  natürlichen 
  Chromdiopside 
  aufweisen, 
  

   besaß, 
  jedoch 
  weit 
  intensiver 
  als 
  diese, 
  so 
  daß 
  mit 
  Sicherheit 
  

   anzunehmen 
  ist, 
  daß 
  ein 
  Teil 
  des 
  Chroms 
  in 
  den 
  Diopsid 
  ein- 
  

   gegangen 
  war. 
  Übrigens 
  zeigte 
  sich 
  auch 
  bei 
  dem 
  ersten 
  Ver- 
  

   suche 
  eine 
  grünliehe 
  Färbung, 
  wenn 
  auch 
  in 
  geringerem 
  Maße. 
  

   Trotzdem 
  war 
  die 
  Schmelze 
  nicht 
  vollkommen 
  homogen, 
  denn 
  

   auch 
  in 
  dieser 
  erstarrten 
  Schmelze 
  lagen 
  zwischen 
  den 
  ein- 
  

   zelnen 
  Diopsidlamellen 
  undurchsichtige 
  Teile 
  eines 
  zweiten 
  

   offenbar 
  stark 
  chromhaltigen 
  Silicats. 
  

  

  Versuch 
  IV. 
  Zu 
  einer 
  Diopsidmischung 
  wurden 
  10% 
  

   (Gewichtsprozente) 
  K 
  2 
  Cr 
  2 
  7 
  beigemengt. 
  Der 
  Diopsid 
  blieb 
  

   nahezu 
  farblos, 
  das 
  Chrom 
  schied 
  sich 
  getrennt 
  in 
  einer 
  

   dunkelgrünen 
  bis 
  opaken 
  kleinkörnigen 
  Verbindung 
  aus 
  

   (Chromsilicat). 
  

  

  Immerhin 
  zeigt 
  dieser 
  Versuch, 
  daß 
  ein 
  Teil 
  des 
  Chrom- 
  

   oxyds 
  in 
  das 
  Diopsidsilicat 
  eingegangen 
  war, 
  daß 
  jedoch 
  

   eine 
  feste 
  Lösung 
  von 
  diesem 
  Oxyd 
  mit 
  dem 
  Silicat 
  CaMgSi 
  2 
  6 
  

   nur 
  innerhalb 
  geringer 
  Grenzen 
  möglich 
  ist, 
  was 
  auch 
  erklären 
  

   würde, 
  daß 
  in 
  den 
  natürlichen 
  Chromoxyden 
  stets 
  nur 
  geringe 
  

  

  